32 



Heinrich Struve, 



2) Schwarzer Glimmer aus dem Zirkonsyenit Nor 



wegens. 







I. 



Sauerstoff. 





II. 



Sauerstoff. 



Kieselsäure . . . . 



37,50 

 3,06 



19,47 ) 

 1,22 1 



20,69 



35,93 

 0.99 



18,65 \ 

 0,40 f 



Thouerde 



Eisenoxyd 



17,87 

 12,93 



8,36) 

 3,88 j 



12,24 



10,98 

 9,82 



5,13) 

 2,94/ 



Eisenoxydul . . . 



9,95 



2,21 \ 





26,93 



5,98 \ 



Manganoxydul. . 



0,20 



0,04 J 





0.72 



0,16 i 





■ 0,45 



о,1з/ 





1,04 



o,3o/ 



Magnesia 



10,15 



4,06 



8,38 



5,13 



2,05 ) 



.Kali 



0,83 



0,14І 





0,24 



0,04І 



Natron 



3,00 



0,77 1 





5,18 



1,13 j 



Wasser 



3,48 



1,03/ 





4,30 



1,28 ' 





99,42 







101,26 





19.05 

 8,07 



Hieraus ergeben sich die folgenden Sauerstoff- Verhältnisse: 



Si : Й : R 

 I. 20,69 : 12,24 : 8,38 = 2,47 : 1,46 : 1 = 5 : 3 : 2. 

 II. 19,05 : 8,07 : 11,14 = 1,71 : 0,72 : 1 = 5 : 2 : 3. 

 Somit entsprechen beide GHmmer demselben Formel-Schema, nur sind die Coefficien- 

 ten verschieden, wie die Formeln zeigen: 



I. 2 Si -I- 3 ft Si 



II. 3 R' Si -b 2 Й Si 



Die Formel des ersten Glimmers entspricht vollständig der Formel des von mir un- 

 tersuchten, und von diesem führt auch Scheerer') an, dass er sich durch erhitzte Salz- 

 säure, wenn auch nicht vollständig, zersetzen lässt, wobei fast der ganze Gehalt an Eisen- 

 oxydul und ein grosser Theii der Magnesia aufgelöst wird. 



Diese beiden durch ihren grossen Eisengehalt ausgezeichneten Glimmer unterscheiden 

 sich von dem von mir untersuchten Glimmer schon dadurch, dass sie zu der Reihe der 

 Magnesia-Glimmer gezählt werden müssen, während der meinige zum Kaliglimmer gehört. 

 Ferner ist der Wassergehalt bei Scheerer viel grösser als in meiner Analyse. 



Haben wir so der Reihe nach die einzelnen Gemengtheile des Rapakivi betrachtet, 

 so müssen wir nun zu dem chemischen Gesammtbilde übergehen, das sie im Granit geben. 

 In dieser Hinsicht führte ich zwei Bausch-Analysen des Granits aus. zu welchen das Ma- 

 terial aus den Steinbrüchen von Pyterlaks genommen war. 



Es wurden zu diesem Behufe grössere Quantitäten des Granits zuerst im eisernen 

 Mörser zerkleinert, darauf aus dem Pulver mit Hülfe eines starken Magnets die vom Mör- 



») Th. Scheerer, a. a. 0. S. 65. 



